574 
DA RATE A 
Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 

Cette courbe montre que la transformation du 
carbone de la martensite en carbure de fer est 
continue, contrairement aux expériences que 
nous allons décrire de M. Heyn. 
LEL, 
PA À er eutectoids Trempe 
15 
! 
! 
nl 
! 
! 
i 
î 
î 
+ i 
5 10 ! 
ï 
Ÿ: 
1 
\ 
Sa 
î 
LA 


Air 


iantabion (Champ: 20 G) 
de trempe », c’est-à-dire le carbone en solution, 
estentièrement transformé en carbure. 
Une étude très importante sur les propriétés 
des aciers trempés et revenus a été faite par 
M. Heyn! ; elle aboutit à cette 
| conclusion très controversée 
que le changement du carbone 
de trempe {carbone en solution) 
en carbone de recuit (cémentite 
Fe*C) se fait entre 400 et 600. 
Jusque-là, on admettait, a 
fait remarquer Osmond ?, que 
«la martensite contient la plus 
grande partie du carbone à 
l’état de carbone de trempe, la 
perlite à l’état de carbone de cé- 
mentation, et que le passage de 
l’un à l’autre se fait progressive- 
ment, la proportion de carbone 
de cémentation augmentant 
mesure que la température de 
revenu s'élève. Les résultats de 
M. Heyn tendent à modifier 
grandement ces idées ». 
0,400 
Lecr ement 
0,0200! 
%,8)100 

1,000 lo 
2.950 | 
0,900 | 

0.850 

y ( 
Fig. 101. — Influence du revenu sur l’ensemble des propriétés d'un acier 
eulectoide trempé. 
En terminant ce qui a trait à la variation des 
propriétés physiques, voici un ensemble de 
courbes déterminées par M. Chévenard et mon- 
trant l'influence du revenu sur l’ensemble des 
propriétés d’un acier eutectoide trempé. 
On y voit (fig. 101) des anomalies qui ne sont 
pas toutes très concordantes, mais qui, cepen- 
dant, sont situées d’une part vers 100-150° et 
d’autre part vers 300 à 3500. 
LIL. — INFLUENCE Du REVENU 
SUR LES PROPRIÉTÉS CHIMIQUES 
Ledebur montra que, si l’on prend un acier 
trempéet qu'on le fait revenir à 4000, le « carbone 
La méthode utilisée a consisté 
dans des attaques par l'acide 
sulfurique à 10 %, les résidus 
étant filtrés dans une atmo- 
sphère de gaz d'éclairage. Le 
carbone se dégageant à l’état de 
carbure est considéré comme 
carbone de trempe; le carbone 
de cémentation est déduit de la 
teneur en fer du résidu, la cé- 
mentite ayant pour, formule 
FeC: 
Mais ici se place une pre- 
mière remarque : la somme du 
carbone de trempe et du car- 
bone de carbure ainsi détermi- 
née n’est pas égale au carbone 
total contenu dans l'acier. Il y 
aurait donc dans l’acier revenu un nouvel état 
du carbone, dont la proportion croît lorsque la 
température de revenu augmente de 100 à 400 
et décroit ensuite jusqu’à 600°. 
Le diagramme de la figure 102 résume lesrésul- 
tats obtenus : La ligne ABE donne la variation 
de la teneur en carbone spécial ; la ligne ABCD 
donne : 1° les teneurs en carbone de trempe 
par la distance de la ligne AB à l'horizontale 
CD prolongée qui représente le carbone total; 
2° les teneurs en carbone de carbure par les dis- 
tances entre BCD et BE. — On voit donc que, 
{. Mill. aus. dem Kôn. Materialprüfungsamt, 1906, p. 29-59, 
2. Revue de Métallurgie, 1906, Mémoires, p. 624. 
E-+70 
ne 
600 

